80 
W. Eitel. 
Brechuugsexponenten. wie das Glas des Prismas selbst besitzt, also 
z. B. eine dünne Schicht Zedernholzöl sich befindet. Das Licht 
fällt alsdann aui den Dünnschliff DS, in welchem sich ein zentral 
gelegener, mit Ultramikronen erfüllter Kristall befinden soll. Stimmt 
der Brechungsexponeut (bei doppelbrechenden Medien der mittlere) 
in DS nicht genau überein mit dem der Einbettungsflüssigkeit und 
des Glases, so wird eine partielle Reflexion an der Grenzfläche 
eintreten, die in Richtung a' im Mikroskopbilde eine Aufhellung 
liervorrnft. welche indessen unschwer von wirklichen Beugungs- 
phänomenen an ultramikroskopischen Teilchen unterschieden werden 
kann. Die im Schliff DS befindlichen Ultramikronen senden nämlich 
allseitig gebeugtes Licht aus, welches in Richtung b auch in das 
Mikroskopobjektiv gelangt und dort überall die Teilchen wahr- 
nehmbar machen wird, wohin der Beleuchtungskegel gedrungen ist. 
Bei dieser Anordnung erhellt dabei ohne weiteres, daß bei einer 
gleichmäßigen Dicke des Schliffes von d mm ein Streifen von 
d . 2 mm Breite das TvxDALL’sche Phänomen hervorrufen muß. 
Das den Schliff auf der Rückseite verlassende Licht wird nochmals 
im allgemeinen eine partielle Reflexion an der Grenzfläche des- 
selben gegen die Eiubettuugsflüssigkeit erleiden, danach aber in 
das Prisma II eintreten und aus diesem unabgelenkt in die Luft 
übergehen. Man bemerkt im mikroskopischen Bilde nun folgende 
Erscheinung: Der Kegel des abgebeugten Lichtes (b) wird ein- 
gesäumt von den beiden je nach der Vollkommenheit der Politur 
des Schliffes mehr oder weniger diffusen Reflexen des einfallenden 
Lichtes an der Ober- und Unterseite .desselben (a' und a"). Außer- 
dem beobachtet man meistens noch lichtschwache Reflexe au den 
Übergangsflächen von Prisma I zu dem Einbettungsmedium, bzw. 
auf der Unterseite von der Flüssigkeit zu dem Prisma II. Diese 
Reflexe stören aber das Gesamtbild durchaus nicht und lassen sich 
unter Umständen ganz bequem 
herausblenden. Eine wichtige 
Erfahrung ist es, daß man den 
Präzisionsspalt des Beleuch- 
HH tungsapparates höchstens nur 
Fr so weit öffnen darf, als der 
7 
■ Schliff dick ist, damit keine 
Überstrahlungen stattfindeu. Es 
ist im Gegenteil vorteilhaft, mit 
möglichst schmalen einfallenden 
Fig. 4. Sapphiringlas. Schliffpräparat Lichtbiindeln zu arbeiten, um 
von 1 mm Dicke. Yergr. 12 X- den optischen Dünnschnitt im 
Schliffbilde deutlich hervor- 
treten zu lassen. So ist bei einem 1 mm dicken Präparat von 
Sapphiringlas, das in Fig. 4 als Vergleichspräparat abgebildet ist, 
der Spalt Sp (s. o.) bis auf ^ mm abgeblendet worden ; das Reflex- 
bild erscheint beiderseits quadratisch, d. h. der Spalt war ungefähr 
I 
